556 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Holz auf der frischen Schnittfläche mehr oder weniger lebhaft gelb, 

 mit sehr deutlichen Markstrahlen; bei Lupenbetrachtung ringporig mit 

 zahlreichen hellen Pünktchen im Jahresringe, die im Stammholze eine 

 netzartige Zeichnung bilden. Dieses zeigt auch ein 3—5 mm dickes 

 Mark und in stärkeren Stämmchen einen dunkleren, bräunlichen oder 

 (nach Nördlingeri) bläulichroten Kern. Im Wurzelholze ist die 

 Ringporigkeit weniger auffällig, die hellen Pünktchen sind hier mehr 

 zerstreut, das Mark und die Kernfärbung fehlen. 



Stammholz hart, schwer (spez. Lufttrockengewicht 0,69 — 0,94), 

 schwerspaltig, Wurzelholz leichter und etwas weicher. 



Mikroskopischer Charakter, a) Stammholz. Frühholzgefäße 

 (Ringporen) meist einreihig, 0,05 — 0,08 mm weit, die übrigen, nur 0,017 

 bis 0,023 mm weiten, meist in Gruppen, diese vorwiegend radial, quer 

 oder schräg gestellt; alle Gefäße mit einfach durchbrochenen Gliedern, 

 die engeren (gleich den sie begleitenden, auch in der Ilerbstgrenze vor- 

 handenen Tracheiden) mit Schraubenleistchen. Markstrahlen meist groß, 

 0,5 bis über 0,8 mm, manche auch gegen 2,5 mm und selbst darüber hoch, 

 0,03 — 0,13 mm (3 bis 10 Zellen) breit, sehr wenige klein und einschichtig. 

 Markstrahlzellen 4 — 6 ;j., einzelne an den Rändern, sowie die kanten- 

 ständigen auch 11—20 fjL hoch, derb- bis dickwandig. Dickwandige, 

 Parenchymfasern, durchschnittlich etwa 8 — 11 [x weit, im Winter stärke- 

 führend, mit kleinen, schief spaltenfürmigen Tüpfeln als Grundmasse; 

 kein Strangparenchym. b) Wurzelholz. Frühholzgefäße auch mehr- 

 reihig, 0,08 — 0,1 3 mm weit, die übrigen, 0,017 — 0,05 mm und darüber 

 weit, in ziemlich regellos zerstreuten Gruppen, auch einzeln. Markstrahlen 

 sehr ansehnlich, meist 0,33 — 1,7 mm hoch und 0,03 — 0,08 mm breit, 

 ihre Zellen 8 — 11 ix, manche auch 19 — 30 jx hoch. Parenchymfasern 

 derb- bis dickvvandig, bis 14 tx weit. Sonst wie Stammholz. — Schnitt- 

 präparate unter Wasser schön zitrongelb, dieses nicht färbend. Der 

 Farbstoff ist hauptsächlich nur in den Zellwänden vorhanden, aus diesen 

 durch heißen Alkohol vollständig ausziehbar.^). 



Das Stammholz wird in der Drechslerei, wohl auch zu eingelegten 

 Arbeiten, verwendet. Das Wurzelholz dient in beschränktem Maße zum 

 Gelbfärben, wohl auch mit zur Herstellung des Berberins. 



■1) Technische Eigenschaften der Hölzer, 1859, p. öl 3. 



2) Ob die Wände Berberin enthalten und dieses die Gelbfärbung bewirkt, ist 

 nach Molisch (Mikrochemie der Pflanze, p. 272) zweifelhaft. 



